1918. No. 1. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 99 
Das schwarze, undurchsichtige Glas z. B. der Nr. 34 und 35 a läßt 
sich weder bei durchfallendem Lichte (u. d. petrogr. M.) noch bei reflek- 
tiertem Lichte (u. d. M.M) auflösen. Besonders betonen wir, daß wir 
innerhalb dieses schwarzen Glases selbst bei starker Vergrößerung, wie 
750-facher Vergrößerung, u. d M.M. keinen Reflexglanz von winzigen 
Eisensulfid-Interpositionen wahrnehmen können. 
Fig. 35. Vergrößerung 40:1. Rohschlacke von Kragerö Nickelwerk, mit Hinauskrystallisation 
von ca, 40 0/9 Fayalit. — a besteht aus Fayalit und einem schwarzen, undurchsichtigen, eisen- 
sulfidhaltigen Glase. — In 5 hat in dem Glase eine Ausscheidung von Eisensulfid (und von ein 
wenig Magnetit) stattgefunden. Das Glas ist dadurch hellgelb und durchsichtig geworden. 
Das Eisensulfid ist somit hier im Glase stecken geblieben, und zwar 
ziemlich sicher in fester Lösung und nicht als suómikroskopische Aus- 
scheidungen. 
Eine entsprechende Erscheinung beobachten wir bei äußerst schneller 
Abkühlung auch in betreff des Ca-Mn-Sulfids (siehe S. 65). Jedoch gibt 
es den Unterschied, dafs das Ca-Mn-Sulfid sogar bei ziemlich schneller Ab- 
kühlung, wie etwa ein paar Minuten pro 100° Temperaturfall (1400—1300°, 
1300— 1200 usw.) krystallisiert, während eine ein klein wenig längere Ab- 
kühlungszeit nötig ist, um eine Ausscheidung von FeS zu erhalten. 
Die Schlacke Nr. 35 a und 6, mit wechselnden, nebeneinanderliegenden 
Partien einerseits von dem schwarzen, undurchsichtigen, FeS-haltigen Glase 
(Fig. 35 a) und andrerseits von dem lichten, durchsichtigen Glase mit Aus- 
